854 Eik. F. Stalsberg. 



Tappe, hvorom den under Tömningen kunde dreies. En 

 saadan Cylinderovn var det ogsaa, der i Beg3mdelsen be- 

 nyttedes ved Edsken; Længden var 4 Fod, Diameteren 

 indvendig 2,5 Fod*). Paa Siden fandtes øverst et Udtap- 

 ningshul for det færdige Metal, længere ned et andet for 

 Indheldning af Rujernet og Gasernes Undvigen. Den ene 

 Tap var hul og fra denne, der stod i Forbindelse med 

 Vindledningen, gik et Hør ned langsmed Cylinderens ene 

 Endevæg og under Bunden, hvor Blæsten førtes ind i 

 Ovnen gjennem 10 Former; af disse laa de seks — paa 

 3"' Diameter — i en Rad midt under og langs efter 

 Bunden, de andre fire — paa 5'" Diameter — parallelt 

 med disse 1,3 P'od høiere oppe paa den Side af Ovnen, 

 hvor Gasaabningen var. Den anvendte Vindpression var 

 mellem 22 og 24'' Kviksølvtryk. Kvantiteten af Rujern, 

 der fyldtes i den i Forveien ved endel Kul opvarmede og 

 af Blæsten gjennemstrømmede Ovn, udgjorde omkring 20 

 Centner. Hver Blæsning vårede gjennemsnitlig 28 Minut- 

 ter (Januar 1858). 



Man erholdt imidlertid i denne Ovn som oftest ikke 

 mere end 50 Procent af det anvendte Rujern i Form af 

 Staalbarrer, forøvrigt mellem 25 og 30 Procent Staalaf- 

 fald (skrot), der dels dannedes ved Spild under Udstøb- 

 ningen, dels blev igjensiddende i Ovnen paa Grund af Af- 

 kjøling, og desuden omkring 10 Procent Rujeriisaffald, 

 der under Opkogningen kastedes ud af Ovnen; Resten 

 var da den egentlige Afgang ved Forslagning, i Gjennem- 

 snit 12 Procent. Rnjernaflfaldet sattes paa Masovnen, 

 Staalskrotet ferskedes enten i Herd til Stangjern eller 

 solgtes som Material for Støbestaal. 



*) Svensk Decimahnaal. 



